628 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



im äußeren Splinte wie im Kern meist erst mit der Lupe erkennbar, dort 

 offen, hier durch schwarzgrünen Kernstoff verstopft, die weiteren oft in 

 Querreihen geordnet und derart Zuwachszonen andeutend. Der in kon- 

 zentrischen Schichten entgegengesetzt schiefe Gefäß- und Faserverlauf be- 

 dingt besonders auf radialen Schnittflächen einen oft sehr auffälligen, an 

 Jahresringe erinnernden Wechsel dunkler, glatter, glänzender und heller 

 rauher Zonen. Markstrahlen und die durch die Anordnung dieser herbei- • 

 geführte sehr feine und dichte Querstreifung der Längsschnittflächen erst 

 unter der Lupe deutlich; auf solchen erscheinen im inneren Splinte und 

 im Kerne die Gefäße schon dem unbewaffneten Auge als meist dunkle, 

 (ab tmd zu auch weißliche) Längsstreifen. 



Sehr hart, sehr schwer (spez. Lufltrockengewicht 1,17— 1,39), nicht 

 spaltbar 1), sehr dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße meist einzeln, mehr oder 

 minder ungleichmäßig verteilt, so daß gefäßreichere mit gefäßärmeren 

 bis gefäßlosen Querzonen abwechseln, durchschnittlich 17 per mm^, 0,037 

 bis 0,15 mm weit, dickwandig, mit zahlreichen, sehr kleinen, kaum 3 ij. 

 breiten Hoftüpfeln. Markstrahlen zahlreich (etwa"2l1 auf 1 mm) im Tangen- 

 tialschnitt in regelmäßigen, etwa um 0,09 mm voneinander abstehenden 

 Querreihen (deren Richtung den Faserverlauf oft schiefwinkelig kreuzt), 

 meist einschichtig, nur 3 — 5 Zellagen (0,06 — 0,09 mm) hoch, ihre mäßig 

 dickwandigen Zellen etwa 5 — 10 jx hoch und 3 — 10 jx breit. Dickwandige 

 Fasertracheiden (siehe p. 290, Fig. 82, G) mit zahlreichen, schwach 

 behöften Tüpfeln bilden in dichtem Zusammenschlüsse 2) die Grundmasse, 

 in welcher Strangparenchym nur spärlich, in der Umgebung der Gefäße 

 und außerdem vereinzelt oder in kurzen Querreihen, auftritt. 



Wände der Kernholzelemente hell bräunlichgelb, im Innern der Ge- 

 fäße und der Zellen des Strangparenchyms und der Markstrahlen brüchige, 

 grünliche Massen von Guajakharz (dessen Gesamtmenge im Holze 

 Flückiger (1. c.) mit rund 22 Proz. bestimmte). Alkohol entfernt das- 

 selbe vollständig'^), läßt aber in den Markstrahlen und im Strangparen- 

 chym farblose, stark lichtbrechende Massen und Tropfen zurück, die er 

 erst beim Erwärmen löst, während sie bei Zusatz von Äther oder Chloro- 



1) Die höchst unvollkommene Spaltbarkeit, auf dem schichtenweise entgegen- 

 gesetzt schiefen Faserverlauf beruhend, ist bei Flückiger (l. c.) ausführlich be- 

 sprochen. Versucht man, Querscheiben von Guajakholz in der Richtung der Fasern 

 zu spalten, so erhält man zackige und splittrige Bruchflächen. 



2) Über den Längsverlauf derselben vgl. p. 317 u. f. 



3) Die Lösung des Guajakliarzes färbt sich mit der gebräuchlichen Ghlorzink- 

 jodlösung schön blau, bei überschüssiger Gegenwart des Reagens grün. 



